CHIO ) 
> Bovengenoemd filtraat (A) werd: met-‘casbanás sammo- 
nie behandeld; de ontstaande koolzure «kalk gefiltreerd, 
in zoutzuur opgelost „weder met ‘ammonia verzadigd ; en 
met oxalas ammonize gepreecipiteerd. «Der oxalas caleis vop 
een filtrum, wegende 45, verzameld en bij 80° R» gedroogd, 
woog na aftrek vân het filtrum 57,8, hetwelk 22,3108 kalk 
inhield. De asch bevat dus ten honderd, 7,4369 kalk;- 
Het koolzuur kalkfiltraat werd met Phosphas ammonie 
behandeld; er ontstond een kristalachtig preecipitaat, phos- 
phorzure-bitteraarde-ammonia, hetwelk op een filtrum, wegen_ 
de 40, verzameld, afgewasschen en bij 80° R. gedroogd werd 
Het woog na aftrek van het filtrum 17,5 en ‘bevatte-2,8273 
Magnesia, of ten honderd 0,9424. 
Het phosphorzuur Magnesia- Ammonia-filtraat werd uitge- 
dampt en zoo lang gegloeid, tot dat alle ammonia-zouten 
waren uitgedreven, daarná opgelost met azijnzure loodoxy- 
de nedergeploft , afgefiltreerd, het filtraat met zwavelwa- 
terstofgas behandeld, afgefiltreerd, door uitdampen ge- 
concentreerd en hierbij iets van eene alkobolische oplossing 
van Chloretum platinge gevoegd; na verloop van 24 uren 
had zich echter nog geen geel preectpitaat gevormd, waaruit 
men zien kan, dat er geen kali aanwezig is. 
Resultaat. 
Bevat oxygenium. 
Kiezelaarde 51,7667 26,8927 of 16,2247 + 10,6680 of 10,96 
Aluinaarde 25,7667 12,0343 
IJzeroxyde 13,6667 4,1904 
Kalk 7,4369 2,089 > 
Magnesia 0,9424 o,3aaas 
Zwavelzuur _0,0172 
Zoutzuur 0,0203 
‘Water __ _ 0,3220 
Sodaen verlies 0,06 11 
100,0000 
4 
U o,2xer hk » 6,612 Î 
94536» 1 
\ 
